193 
in dem Vorhandensein von Spannungen. Ob diese von winzigen Bläschen 
ausgehen, die beim Erwärmen ihre eingeschlossene Luft sich kräftig ausdehnen 
und Druckkräfte ausüben lassen, oder durch einen schichtigen Bau bedingt 
sind, ist ohne jede Bedeutung. Bläschen sind in zartester Ausbildung vielfach 
im Bernstein vorhanden, und selbst in ganz klarem Material findet man sie 
mittels starker Vergrößerung. — • Bei einem Aufbau aus verschiedenen Decken 
kann dieser durch den Gebirgsdruck auf den Lagerstätten oder eine besondere, 
eigentümliche Entstehung aus einzelnen Flüssen (Schlauben !) bedingt sein. Hier 
würde durch das Erwärmen ein Lockern der einzelnen Schichten eintreten, und 
die so gebildeten Hohlräume würden sich wie die eben erwähnten Bläschen 
verhalten. Der Ausgleich des auftretenden Drucks vollzieht sich nun stets 
in der Richtung des geringsten Widerstandes, also zwischen zwei übereinander 
gelagerten Schichten. Das erweichte Material wird durch den Druck, der mit 
dem Ansteigen der Temperatur langsam anwächst, stetig und langsam in der 
gleichen Ebene vom Anstoßpunkte aus fortschreitend auseinandergeschoben. 
Nur bei langsamer Temperatursteigerung erfolgt die Ausbildung schöner Flinten, 
bei rascher entstehen sie in großer Menge; sie sind dann aber sehr klein und 
machen die Stücke dadurch undurchsichtig und mehr oder weniger wertlos. 
In besonders schöner Ausbildung treten sie auf, wo man planmäßig und 
mit äußerster Vorsicht getrübten Stein erwärmt, um ihn zu klären. Man ver- 
fährt zu diesem Zweck nach zwei Methoden, deren eine den nassen^), deren 
andere den trockenen^) Weg benutzt. Da die Sonnenflinten in beiden Fällen 
in dem gleichen Material und durch die gleiche Veranlassung auftreten, so 
gilt von beiden auch dasselbe. Im Ölbade kann man freilich größere und 
schönere erhalten, was darauf zurückzuführen ist, daß man hier mehr die Be- 
dingungen in der Hand hat, welche zur Ausbildung derartiger Gebilde führen. 
Das Emporsteigen der Temperatur und ihre Konstanz lassen sich gleichmäßiger 
gestalten. Daß innere Triebkräfte bei der Entstehung dieser Hohlräume eine 
erhebliche Rolle spielen, ergibt sich daraus: in den rundlichen Partien gehen 
die Schuppen allmählich in ellipsoidische und ganz nach außen hin in fast 
kugelrunde Bläschen über, deren Durchmesser sogar bis auf 0,5 und 1,5 mm 
anwachsen kann. Die erweichte und rundlich verhältnismäßig leicht zu über- 
windende und wohl auch etwas rascher erwärmte Harzmasse wird durch die 
Ausdehnung der eingeschlossenen Luft mehr oder minder weit auseinander, 
peripherisch sogar in die Höhe getrieben. Deshalb lassen sich auf den spie- 
gelnden Flächen ungeschliffener Stücke nach einer derartigen Behandlung viel- 
fach Höcker und Kuppen wahrnehmen; unter jeder dieser Erhebungen liegt 
dann das Bläschen, das ihre Entstehung hervorrief. Daß Richtungen geringeren 
und geringsten Widerstandes vorhanden sind, ergibt sich auch aus der Tat- 
sache, daß die Ausbildung der Flinten nicht immer in einer Ebene liegt. Je 
nach dem Verlauf der schichtenartigen Partien übereinander führt sie zu 
1) 49; 54. 2) 55. 
19 
